29、0Cr18Ni13Si4
在型号0Crl9Ni9中提升Ni,加上Si,提升 耐晶间腐蚀破裂性。用子含氯离子含量自然环境
30、马氏体--金相组织双相钢 0Cr26Ni5Mo2
是马氏体和金相组织机构各约占一半的不锈钢板。在含C较低的状况下,Cr成分在18%~28%,Ni成分在3%~10%。有一些钢还带有Mo、Cu、Si、Nb、Ti,N等合金原素。此类钢兼具马氏体和金相组织不锈钢板的特性,与金相组织对比,塑性变形、延展性高些,无室内温度延性,耐应力腐蚀特性和电焊焊接特性均明显提升 ,另外还维持有金相组织不锈钢板的475℃延性及其传热系数高,具备超塑性变形等特性。与马氏体不锈钢板对比,抗压强度高且耐应力腐蚀和耐氟化物晶间腐蚀有明显增强。双相钢具备优质的耐孔蚀特性,也是一种节镍不锈钢板。
31、1Cr18Ni11Si4A1Ti
制做抗高溫浓硫酸物质的零件和机器设备
32、00Cr18Ni5Mo3Si2
具备金相组织一鼻氏身材两相机构,耐晶间腐蚀裂开特性好,耐缝隙腐蚀特性与00Crl7Nil3M02非常,具备较高的抗压强度适合含氯离子含量的自然环境,用以炼油厂、有机肥、造纸工业、原油、化工厂等工业生产换热器和冷却器等
33、金相组织型
0Cr13A1
从高溫下制冷不造成明显硬底化,汽轮发电机原材料,热处理用构件,复合型不锈钢板材
34、00Cr12
比0Crl3碳含量低,电焊焊接位置弯折特性、生产加工特性、耐热空气氧化特性好。作汽车排气解决设备,加热炉发动机燃烧室、喷嘴
35、金相组织不锈钢板1Cr17
在应用情况下为金相组织机构为主导的不锈钢板。含镁量在11%~30%,具备体心立方分子结构。这种钢一般没有镍,有时候还带有小量的Mo、Ti、Nb直到原素,这种钢具传热系数大,热膨胀系数小、抗氧化好、抗晶间腐蚀优质等特性,多用以生产制造耐空气、水蒸汽、水及两性氧化物浸蚀的零部件。这种钢存有塑性变形差、焊后塑性变形和耐腐蚀性显著降低等缺陷,因此限定了它的运用。炉外精练技术性(AOD或VOD)的运用可让碳、氮等空隙原素大幅度降低,因而使这种钢得到广泛运用。多用以工程建筑内装饰设计用,重油燃烧器构件,家中用品,电器产品构件!
36、Y1Cr17
比lCrl7提升 加工性。数控磨床用,地脚螺栓、螺帽等
37、1Cr17Mo
为1Crl7的改进钢材牌号,比lCrl7抗溶液性强,做为车辆外观原材料应用
38、00Cr30Mo2
高O-Mo系,C、N降无比低。耐腐蚀性非常好。作与甲酸、乳酸菌等有机物相关的机器设备,生产制造苛性碱机器设备。耐卤正离子晶间腐蚀裂开、耐点浸蚀
39、00Cr27Mo2
规定特性,主要用途、耐腐蚀性和软带磁与00Cr30M02相近
40、奥氏体型1Cr12
做为汽轮发电机叶子及高地应力构件之优良的不锈钢耐磨钢
41、奥氏体不锈钢板 1Cr13